**********************************************************************************************************************************
Abdichtung von Behältern und Becken nach( DIN 18535, W2-B (starre MDS))
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Abdichtung von Behältern und Becken gemäß
DIN 18535
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Hinweise der DIN 18535 zur Abdichtung von Behältern und Becken sind zu beachten.

Das Bauteil ist so zu bemessen und zu gestalten, dass Rissbildungen und Rissbreitenänderungen im Untergrund auf ein für die Abdichtung unschädliches Maß begrenzt bleiben.
Risse, die zum Einbauzeitpunkt der Abdichtungsschicht vorhanden sind, sind mit geeigneten Injektionsharzen zu schließen.

Für das Alter von Betonuntergründen ist DIN 18535-3, Tabelle 1  
zu berücksichtigen.

Die Abdichtungsschicht ist wannenartig und fehlstellenfrei bis mindestens 150 mm über den höchsten Wasserstand auszuführen. 

Bei Becken mit hochliegend geplantem Wasserstand endet die Abdichtung an der Außenkante des Beckenkörpers. 
Hier ist ggf. ein Anschluss an andere Abdichtungen herzustellen.

Der Anschluß der Abdichtung an Durchdringungen erfolgt über Flanschkonstruktionen. Die Flanschflächen (Flanschbreite > 50 mm) müssen für die Aufnahme der gewählten Abdichtungsbauart geeignet sein.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Abdichtung von Behältern und Becken gemäß
DIN 18535, starre MDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die beschriebene Abdichtung von 
Behältern und Becken wird gemäß DIN 18535 
mit einer starren, nicht rissüberbrückenden,
mineralischen Dichtungsschlämme (MDS), 
hergestellt.

Die Abdichtung ist wirksam gegen von der 
Behälterinnenseite einwirkendes Füllwasser
im Innen- und Außenbereich,
Wassereinwirkungsklasse W1-B und W2-B, 
bis zu einer maximalen Füllhöhe von 10 m.

Die Verwendbarkeit ist durch das
allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugniss 
(AbP) belegt.

Nicht rissüberbrückende (starre) Dichtungsschlämmen
sind nur für Untergründe geeignet, bei denen nach dem 
Aufbringen der Abdichtungsschicht keine Risse oder Rissbreitenänderungen vorhandener Risse zu erwarten sind.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Belüftung und zum Befüllen / Entleeren von Behältern und Becken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belüftung
Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen / Behältern
ist für ausreichende Belüftung zu sorgen, ggf. Atemschutz tragen.
Bei Bedarf kann die Belüftung durch geeignete Geräte unterstützt werden. 

Befüllen und Entleeren
Nach dem Auftrag der Abdichtung beträgt die Wartezeit bis zur Befüllung 28 Tage.
Frühzeitiges und zu schnelles Befüllen und Entleeren des Behälters oder schockartige thermische Einwirkungen auf die Abdichtungsschicht sind zu vermeiden.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Kanten und Außenecken brechen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanten und Außenecken mit geeignetem 
Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
Grate entfernen.

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Untergrundreinigung in Behältern und Becken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden Flächen.
Der Untergrund muss frei von allen haftungsmindernden 
Schichten sein.

Trennmittel, lose Bestandteile, Staub, Absandungen, Bindemittelanreicherungen, Ausblühungen, Verschmutzungen 
und Mörtelreste sind durch mechanischen Abtrag durch 
geeignete Verfahren, wie z.B. Granulatstrahl- oder Hochdruck-Wasserstrahlverfahren zu entfernen.
 
Es ist ein absolut staubfreier und tragfähiger Untergrund herzustellen, der zur Aufnahme der nachfolgenden Schichten geeignet ist.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002003 Abdichtungsanschluss an Durchdringungen
mit Flansch vorbereiten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durchdringungen mit Flansch für den  
Anschluss der Abdichtung vorbehandeln.

Flansch mit grobkörnigem Schleifpapier aufrauen, 
mit geeignetem Reiniger, z.B. Remmers 
Verdünnung V 101, gründlich reinigen und 
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen.

Achtung: Verdünnung V 101 kann 
den Untergrund angreifen. 
Stets Probefläche anlegen!

Auftrag der  zweikomponentigen Epoxidharz-Grundierung,
Remmers Epoxy ST 100, auf der trockenen und sauberen Oberfläche. Vollflächiges abstreuen der frischen Grundierung mit 
Remmers Quarz 03/08 DF, feuergetrocknetem Quarzsand.

Grundierung vollständig durchtrocknen lassen.

Produkte / Verbrauch:
Nach Bedarf
Remmers Verdünnung V 101 <0978>
Nach Bedarf, ca. ca. 0,30 - 0,50 kg/m²
Remmers Epoxy ST 100 <1160>
Nach Bedarf
Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002004 Fehlstellen &gt; 5 mm mit mineralischem, wasserdichten Mörtel verschließen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fehlstellen oder Ausbrüche > 5 mm
mit dem mineralischen, wasserdichten Mörtel, 
Remmers WP DS Levell, verschließen. 

Saugfähige Untergründe mattfeucht vornässen. 
Remmers Dichtungsschlämme als Haftbrücke applizieren.
Folgearbeiten immer frisch-in-frisch ausführen.

Einlagige Schichtdicke < 50 mm.

Produkt / Verbrauch:
Nach Bedarf:
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: St
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Abdichtung von Behältern und Becken nach DIN 18535-3, W2-B (starre MDS)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003001 Mineralische Dichtungskehle herstellen (WP DS basic, WP DS Levell)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtungskehle, Radius ca. 4-6 cm aus 
dem mineralischen, hoch sulfatbeständigen, 
wasserundurchlässigen Dichtspachtel,
Remmers WP DS Levell, in allen Innenecken
herstellen.

Arbeitsschritte im Bereich der Dichtungskehlen frisch in frisch ausführen:

-Grundierung mit verfestigendem Verkieselungskonzentrat
 Remmers Kiesol, 1:1 mit Wasser verdünnt, satt auftragen.
-Remmers Dichtungsschlämme als Haftbrücke applizieren.
-Dichtungskehle mittels Dichtkehlenkelle herstellen.

Produkte / Verbrauch:
Grundierung:
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² (1:1 mit Wasser verdünnt)
Remmers Kiesol <1810>
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DS basic <0405>
Bei Auftrag von 10 cm Breite ca. 0,16 kg/lfm
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003002 Grundierung mit verfestigendem
Verkieselungskonzentrat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende, mineralische 
Untergründe mit dem lösemittelfreien, 
verfestigenden Verkieselungskonzentrat, 
Remmers Kiesol, 1:1 mit Wasser verdünnt,
grundieren. Pfützenbildung vermeiden.

Grundierung vollsatt auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. Stark saugfähige Untergründe 
bei Bedarf mit Wasser vornässen. 
Materialüberschüsse umgehend entfernen.

Grundierung nicht auftrocknen lassen, bei größeren 
Flächen abschnittsweise vorgehen.
Nachfolgende Arbeiten frisch in frisch - innerhalb 
der Reaktionszeit - ausführen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m²  Remmers Kiesol <1810>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003003 Abdichtung von Behältern und Becken gemäß DIN 18535-3, W2-B (starre MDS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung von Behältern und Becken gemäß 
DIN 18535-3, W2-B aus der starren, 
mineralischen Dichtungsschlämme 
(MDS, geprüft nach PG-MDS)
Remmers WP DS [basic] herstellen. 

Produkt dreilagig im Schlämm- oder Spritzverfahren auftragen. 
Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in 
gleichmäßiger Dicke erfolgen. 
Aufträge jeweils trocknen lassen.
 
Gesamt-Trockenschichtdicke > 3 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Ca. 5,0 kg/m² bei 3 mm Schichtdicke
Remmers WP DS [basic] <0405>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003004 Abdichtungsanschluss an Durchdringungen
mit Flansch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durchdringungen mit der hochwertigen, 
vliesbeschichteten Premium-Dichtmanschette auf 
NBR Kautschuk-Basis, Remmers Tape VF 350 HC, 
verstärken.

Dichtmanschette entsprechend dem erforderlichen Rohrdurchmesser zuschneiden und fachgerecht an den 
Abdichtungsflansch anschließen. 

Die Verklebung und Überarbeitung erfolgt gemäß Herstellerangaben mit der 
mineralischen, rissüberbrückenden Dichtungsschlämme 
(MDS), Remmers MB 2K.

Produkte / Verbrauch:
1 Stk/Durchdringung
Remmers Dichtmanschette Tape VF-350 HC <4804>
Ca. 3,3 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke
Remmers MB 2K <3014>

Einheit: St